164 Sitzung der phys.-math. Classe vom 17. Febr. — Mittheilung vom 3. Febr. 
überhaupt stets im umgekehrten Sinne wie X. Im Anfang der Mag- 
netisirungseurve variirt die Poldistanz am wenigsten bei Schmiedeeisen, 
wo der Magnetisirungscoefficient am grössten ist und sich verhältniss- 
mässig am wenigsten 
| ändert; am stärksten 
13 _T dagegen nimmt A ent- 
> sprechend der grossen 
Zunahme von %’ beim 
\ Stahl zu. Im zweiten 
is Theil der Magnetisi- 
STEN rungscurve ist die Zu- 
“BR? nalıme von A ent 
a; sprechend der gleich- 
ml & artigen Abnahme von 
N k’ bei allen untersuch- 
“0 ; ten Cylindern nahezu 
dieselbe. 
” Hierbei ist noch zu 
bemerken, dass alle 
0 60 so Ursachen, welche die 
Magnetisirung verän- 
dern, wie z. B. remanenter Magnetismus von voraufgegangenen Magne- 
tisirungen, auch die Vertheilung beeinflussen. Bei den vorliegenden 
Beobachtungen wurden die Cylinder möglichst durch Stromwechsel vor- 
her entmagnetisirt. Es sind aber trotzdem noch kleine Abweichungen 
aufgetreten, wenn die Beobachtungen nicht in einem Zuge hinter ein- 
ander ausgeführt wurden. So fallen z.B. auch die mit * versehenen 
Werthe von Stahl I, die nachträglich bestimmt worden sind, etwas 
aus der Curve der übrigen Werthe heraus. 
Der für die temporäre Magnetisirung berechnete Polabstand ver- 
hält sich im allgemeinen ähnlich, soweit keine Remanenz in Frag® 
kommt, d.h. also bei Schmiedeeisen und Stahlguss fast während des 
ganzen Verlaufes und bei Stahl auf dem ersten Theil der Magneti- 
sirungscurve. Tritt aber starker remanenter Magnetismus auf, SO ist 
der Polabstand für die temporäre Magnetisirung immer grösser als für 
die totale und wächst in starken Feldern bei Stahl sogar scheinbar 
über die Stablänge hinaus. 
; Eine ähnliche Erscheinung liesse sich beim Schmiedeeisen in der 
Weise hervorrufen, dass man eine Magnetisirungsspule mit zwei 8° 
trennten Wiekelungen benutzte, mit der einen zunächst ein Feld voR 
mittlerer Stärke hervorbrächte und mit der anderen alsdann eine Zu 
satzkraft erzeugte. 
o 20 40 
60 80 100 
—> A (C.6.S.) 
